177 



Gehalf, d, h, in der Menge des isomorphen Fluoriirs. Die Differenzen in 

 derKrystall-Form des Humits in seinen drei Typen wiederholen sich in seiner 

 chemischen Mischung, wenn gleich sie darin keine Erklärung finden und 

 sich nur im Allgemeinen annehmen lässt, dass eine grössere oder gerin- 

 gere Menge Kiesel-Fluor-Magnesium auf die relative Grösse der Achsen 

 und das Auftreten gewisser Flächen einen Einfluss habe. — Es gibt noch 

 zwei andere Substanzen, welche mit Humit und Olivin isomorph sind, näm- 

 lich Chrysoberyll und Bittersalz (natürlich auch Zink- und Nickel-Vitriol). 



Hausmann: neue Beiträge zur metallurgischen Krystall- 

 Kunde (Götting. Gelehrt.-Nachricht. 1SS2, Nr. 12, S. 177 ff.). Borchers 

 zu Goslar sendete an Wähler mehre krystaliisirte Hütlen-Produkte; von 

 diesem kamen solche an den Vf. und veranlassten ihn zu folgenden Mit- 

 theilungen : 



Kupfe rkies-Krystalle, 

 bei der Röstung von Kupfererz entstanden. 



Das Vorkommen von krystallisirteni Kupferkies als Hütten-Produkt ist 

 bisher nicht bekannt gewesen. Borchers fand diese Bildung auf der 

 Ockerhütte bei Goslar an Stücken des zum zweiten Male gerösteten Rani' 

 melsberger Kupfererzes. Dieses besteht hauptsächlich aus einem innigen 

 Gemenge von Kupfer- und Schwefel-Kies und wird vor der Verschmel- 

 zung einer dreimaligen Röstung in freien Haufen unterworfen. Das Stück, 

 an welchem die erwähnten Krystalle sich befinden, scheint durch Zusam- 

 mensintern kleinerer Bruchstücke gebildet zu seyn. Die Oberfläche hat 

 ein verschlacktes Ansehen und eine braunlich-schwarze, Pulver-förmige, 

 aus einem Gemenge von Kupfer- und Eisen-Oxyd bestehende Rinde. Im 

 Innern ist das Erz noch mehr und weniger unverändert ; iheils von einer 

 Miltelfarbe zwischen Messing- und Speis-Gelb, theils bunt angelaufen. 

 Die Krystalle befinden sich, meist gruppirt, in Höhlungen, welche durch 

 das Zusammensintern der Masse entstanden sind, Äusserlich sind sie 

 braunlich-schwarz, zum Theil mit einer unebenen und matten, zum Theil 

 aber auch mit einer glatten, metallisch glänzenden Oberfläche. Im Innern 

 besitzen sie alle Merkmale des frischen unveränderten Kupferkieses. Die 

 Individuen ändern vom kaum Messbaren bis zur Grösse von etwa l"' Par. 

 ab, und manche derselben sind so scharf ausgebildet, dass sie eine genaue 

 Messung ihrer Winkel gestatten. Die vorherrschende Form ist dieselbe, 

 welche auch bei dem natürlichen Kupferkiese besonders häufig sich findet: 

 das Quadrat-Oktaeder, welches dem regulären sehr nahe steht, indem es 

 nach Haidinger's Bestimmung Seiten-Kanten von loO^'SS' und Grund-Kan- 

 ten von 108^40' hat. Zuweilen erscheint dieses Oktaeder normal ausge- 

 bildet J häufiger stellt es sich aber in der Segment-Form dar, indem zwei 

 einander entsprechende Flächen grösser als die sechs übrigen sind. Auch 

 zeigt sich wohl der Übergang in die tefraedrische Form, indem die Ok- 

 taeder-Flächen abwechselnd grösser und kleiner sind. Dieses Quadrat- 

 Oktaeder, welchem nach des Vf's. Methode das Zeichen 8D. zukommt, findet 



Jahrgang \%hZ. 12 



